DE QUELQUES METAUX AUX BASSES TEMPÉRATURES. 151 



petits pour qu'il soit permis de conclure avec certitude 

 à une loi de variation de ce coefficient avec la tempé- 

 rature. 



Cependant pour le platine (métal pour lequel les 

 expériences ont été effectuées sur 9 fils de trois dia- 

 mètres différents) nous avons toujours trouvé à — 80° 

 un coefficient C plus grand qu'à -j- 1 00° et qu'à 

 — 195°. 



4° Comme dans les expériences précédentes, nous 

 avons constaté que le coefficient C varie en fonction 

 linéaire de l'amplitude et que le deuxième module 

 d'élasticité augmente lorsque la température s'abaisse. 



En résumé, l'ensemble de ces expériences et celles 

 d'un travail antérieur ne permettent pas de consi- 

 dérer en général le coefficient d'amortissement C 

 comme décroissant constamment au fur et à mesure 

 que la température s'abaisse. Vraisemblablement, cha- 

 que fois qu'on modifie la température ou l'action méca- 

 nique (tension du fil, amplitude, etc.) il tend à se pro- 

 duire, plus ou moins rapidement, un équilibre nou- 

 veau, et ce nouvel équilibre agit sur le coefficient C 

 alors qu'il laisse presque intacte la valeur du module 

 d'élasticité. Des fils de platine en apparence identi- 

 ques, ayant subi simultanément le même recuit, ont 

 des coefficients C souvent très différents. Il n'est donc 

 pas possible, dans ces conditions, d'établir une relation 

 certaine entre les dimensions du fil et le coefficient C. 

 Le même fait avait a été observé sur des fils d'or re- 

 cuits, et cela malgré la grande pureté de ce métal \ 



1 C.-E. Guye et V. Freedericksz, Arch. des Se. phtjs. et nat., 

 janv., févr., mars 1910. 



